DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. 83 



ceaux rudes au toucher , et composés de grains d'une mine 

 de fer semblable à celle dont je viens de parler , mais agglu- 

 tinés par une pâte ferrugineuse , d'un brun plus clair , et 

 qui paraît être de l'hydroxide de fer presque pur. Cette 

 seconde sous-variété de minerai de fer oolitique est sem- 

 blable à l'hydroxide de fer arénacé ou au grès ferrugineux 

 de Longwy dont il a été question. Pour connaître la com- 

 position des minerais de fer en grains, il faut consulter le 

 Mémoire déjà cité de M. Berthier; cependant il m'a paru 

 intéressant de soumettre la première sous-variété de ceux 

 de Mersch à des essais dont voici le résultat. 



i^ Quand on expose le minerai, mêlé de sous-borate de 

 soude , sur un charbon , à l'action de la flamme de réduc- 

 tion , on le fond assez facilement au moyen du chalumeau, 

 et on obtient une scorie noire, du fer, et du titane métal- 

 lique , de couleur rouge de cuivre, et indissoluble dans 

 l'acide hydrochlorique froid. 



1° Traité par l'acide hydrochlorique bouillant, le mine- 

 rai se dissout, en laissant un résidu de petits grains de 

 quartz et de quelques flocons siliceux. La dissolution se 

 précipite par l'ammoniaque caustique , de sorte qu'après la 

 filtration elle ne contient que l'hydrochlorate d'ammonia- 

 que, formé pendant l'opération. Le précipité , composé prin- 

 cipalement d'hydroxide de fer, et d'après l'essai rapporté 

 no I d'oxide de titane, contient de l'alumine et du deu- 

 toxide de manganèse que Ton peut en séparer par des 

 opérations décrites dans tous les ouvrages de chimie. 



